6i5 



fcet langsammare och motstSr vattnets Aver- 

 Ian samre. Da" kalken ar god och mur- 

 irukets beredning skett med tillborlig 

 omsorg, f£r murbruket mycken benagen- 

 het att torka, s3 ait ofta bander att det 

 borjar stelna innan det hinner forbrukas; 

 man far da ej uppblota det med mera 

 vatten, hvaraf det skulle ganska mycket 

 forsamras, utan man behofver endast om- 

 arbeta det, dk det, utan vidare tillsatts 

 af vatten, Ster mjuknar och blir lika 

 godt som forut. «*— Da kalken ar mjcket 

 oren, bander ofta att den ej genom slack- 

 ningen kan f3s att sonderfalla tillrackligt. 

 Da detta intrafFar, ar det sakrast att ma- 

 la kalken innan den slackes , bvilken mo- 

 da vanligen blir fullkomligt ersatt ge- 

 nom erhallandet af ett yida battre mur- 

 bruk. 



Till fogstrykningscement anvandes , 

 vid Gotha Canal, den forut namde bitii- 

 minosa kalkstensart, som i form af stor- 

 re och mindre plattryckta bollar allmant 

 forekommer i alunskifferlagen, Dessa bol- 

 lar Sro likval ej alltid lika dugliga, och 

 det ar ganska svSrt att af yttre kanne- 

 tecken sluta till deras qvalitet. De all- 

 mannaste tecken till en tjenlig art aro: 

 att stenen ar af svart eller morkgr&farg; 

 bar fullkomligt matt brott, utan tecken 

 till kornig eller krystallinisk textur ; ar 

 bard och svar att sonderslS, samt da* gif- 

 ver skSliga ocb skarpkantade stycken, un- 

 gefiir lika som flinta. Stundom hafva des- 

 sa bollar i brottet parallela eller concen- 

 triska riinder. Midtuti hafva de ofta en 



